1.3. Estabilidade da cor — As cores do exemplar exposto devem ainda cumprir os requisitos previstos no anexo 6. 1.4. Efeito sobre o coeficiente de retrorreflexão do material retrorrefletor: 1.4.1. Para esta verificação, a medição deve ser efetuada apenas com um ângulo de observação de α = 20′ e com um ângulo de incidência de ß2 = 5°, em conformidade com o método indicado no anexo 7. 1.4.2. O coeficiente de retrorreflexão do exemplar exposto, quando seco, não deve ser inferior a 80 % do valor constante dos quadros 1 e 2 do anexo 7. 2. RESISTÊNCIA À CORROSÃO 2.1. Um exemplar da unidade-amostra deve ser submetido à ação de um nevoeiro salino durante um período de 48 horas, dividido em dois períodos de exposição de 24 horas cada um, separados por um intervalo de 2 horas, durante o qual se deixa secar a amostra. O nevoeiro salino é produzido pela pulverização, a 35° ± 2 °C, de uma solução salina obtida pela dissolução de 5 partes, em massa, de cloreto de sódio em 95 partes de água destilada que não contenha mais de 0,02 % de impurezas. 2.2. Imediatamente após o fim do ensaio, a amostra não deve apresentar quaisquer sinais de corrosão suscetíveis de afetar a eficácia da marcação. 2.2.1. O coeficiente de retrorreflexão R′ das superfícies retrorrefletoras, quando medido após um período de repouso de 48 horas, conforme descrito no ponto 1 do anexo 7, com um ângulo de incidência de ß2 = 5° e um ângulo de observação de α = 20′, não deve ser inferior ao valor constante do quadro 1 do anexo 7 nem superior ao valors constante do quadro 2 respetivamente. Antes da medição, a superfície deve ser limpa para remover depósitos de sal remanescentes do nevoeiro salino. 3. RESISTÊNCIA AO COMBUSTÍVEL Uma secção da unidade-amostra com um comprimento mínimo de 300 mm deve ser imersa numa mistura de 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno, em volume, durante 1 minuto.